131 



was bei solchen Versuchen, wobei es bosonders auf Erzielung von Verhältnifszahlen ankommt, die Haupt- 

 sache ist. 



4) Die Hölzer wurden vor der Verkohlung bei -f- 60° Wärme vollständig ausgetrocknet. Da 

 dies bei der Meilerverkohlung unmöglich ist, so mufs diese sowohl in Gewicht als Volumen ein geringe- 

 res Ausbringen ergeben. Dagegen kommen bei der Meilerverkohlung die inneren Räume der Kohlen mit 

 zur Berechnung, daher aus diesem Grunde dem Maafse nach ein gröfseres Kohlenausbringen bei der Mei- 

 lerverkohlung erfolgen mufs. Auch liefert die Meilerverkohlung bei richtiger Messung .mehr Kohlenstoff 

 als die Verkohlung bei vollkommenem Abschlufs der Luft, weil bei letzterer eine gröfsere Menge des 

 Wasserstoffes der Holzfaser, in Verbindung mit Kohlenstoff, als Kohlenwasserstoffgas entweicht, während 

 bei der Meilerverkohlung ein bedeutender Antheil des Wasserstoffs durch den hinzutretenden Sauerstoff 

 der Luft verbrannt wird, demnach den ihm entsprechenden Kohlenstoffantheil unverändert zuriickläfst. 

 Wie weit sich das Mehr und Weniger compensirt, ist schwer zu ermitteln. 



5) Die in Wasser löslichen Aschenbestandtheile sind im Wesentlichen kohlensaures Kali 

 und Natron; die in Salzsäure löslichen Bestandtheile kohlensaure Kalk- und Talk-Erde. 



Nach Berthier gaben 1000 Gewichttheile trockenen Eichenholzes und trockener Eichenrinde an: 

 in Wasser auflöslichen Aschenbestandtheilen 3 3 



in Wasser unauflöslichen Aschenbes tandtheilen 22 57 



Im Ganzen Asche 25 (30 



100 Gewichttheile der in Wasser löst. Aschentheile enthielten: 



Kohlensäure 24,0 23,2 



Schwefelsäure 8,1 6,0 



Salzsäure 0,1 0,7 



Kieselerde 0,2 0,8 



Kali und Natron 67,6 69,3 



100 Gewichtthle. der in Wasser unlösl. Aschenthle. enthielten : 



Kohlensäure 39,6 38,5 



Phosphorsäure 0,8 — 



Kieselerde 3,8 



Kalk 54,8 



Bittererde 0,6 



Manganoxyd — 



Kohlenreste — 



Nach de Saussure geben 1000 Gewichttheile: 

 Kernholz vom Stamme 2 Gewichtth. Asche, darunter in Wasser auflöslich 



Splintholz - 



4 



Rinde 



60°) 



ßaslhaut 



73 



Holz von Aesfen 



4 



Rinde - 



60 



Blätter im Mai 



53 





1,1 





50,1 





0,S 





7,4 





2,1 



0,8 G. 



iwichtth 



1,3 



- 



4,2 



- 



5,1 



- 



1,1 



- 



4,2 



- 



25,0 



- 



9,4 



- 



Blätter im September 55 - - ... 



Die Bau- und Nutzholzverwendung der Eiche ist sehr ausgebreitet, vorzugsweise durch die 

 lange Dauer des Holzes in allen Expositionen; sie steht in dieser Hinsicht über allen anderen Holzarten. 

 Ihre Verwendung erstreckt sich vorzugsweise auf Schwellhölzcr für den Landbau, auf Ständer und Säulen 

 für den Wasserbau; sie liefert die stärkeren Wellhölzer für den Maschinenbau. Am ausgedehntesten ist 

 ihre Verwendung beim Schiffbaue und für Böttcherhölzer. Die Stieleiche wird hierzu mehr geschätzt als 

 die Traubeneichc. Das jüngere zähere Holz giebt gute Fafsreife und Wagncrliülzcr* ). 



•) Nach meinen Untersuchungen 8,4 in Wasser, HO in Salzsäure lösliche Aschcnhcstanilthcilc. 

 ••) Die Untersuchungen über Elasticicit, Tragkraft etc. des Eichenholzes folgen später in tabellarischer Zusammen- 

 Stellung mit den übrigen Holzarten, 



